tenace & fibreux. Après la première fonte , en la 

 remet dans une autre ufine après l'avoir brifée en 

 morceaux. On trouve dans cette urine une forge à peu 

 près comme celle des Ouvriers en fer , mais plus 

 grande. Son foyer eft un creufet de quatorze doigts 

 de diamètre fur un peu plus de hauteur. Les parois 

 & le fond de ce creufet iont revêtus de lames de fer. 

 Il y a à la partie antérieure une ouverture oblongue 

 pour retirer les feories. Quant à la tuyère , elle eft 

 à une telle diftance du fond , que la lame de fer fur 

 laquelle elle eft pofée, quoiqu'un peu inclinée, ne 

 rencontreroif pas , en la prolongeant , l'extrémité 

 des lames qui revêtent le fond. Depuis la lèvre in- 

 férieure de la tuyère jufqu'au fond , il y a une hau- 

 teur de fix doigts & demi. Les deux canaux des 

 foufflets fe réunifient dans la tuyère qui eft de cui- 

 vre. Il eft néceffaire , pour réuflir , que toutes ces 

 pièces foient bien ajuftées. On fait trois ou quatre 

 cuites par jour. 



Chaque matin , lorfqu'on commence l'ouvrage , 

 on jette dans le creufet des feories , du charbon & 

 de la poudre de charbon pêle-mêle, puis on met def- 

 jCus la fonte en morceaux ; on la recouvre de char- 

 bons. On tient les morceaux dans le feu jufqu'à ce 

 qu'ils foient d'un rouge -blanc , ce qu'on appelle 

 blanc de Lune. Quand ils font bien pénétrés de feu , 

 on les porte en malle fous le marteau , & cette malle 

 fe divife là en parties de trois ou quatre livres cha- 

 cune. Si le fer eft tenace , quand il efl: rouge , & fra- 

 gile , quand il efl froid , on en bat davantage la malfe 

 avant que de la divifer. Si elle fe met en gros frag- 

 mens , on reporte ces fragmens fur l'enclume pour 

 être foûdivifés. 



Cela fait , on prend ces morceaux & on les range 

 dans la forge autour du creufet. On en jette d'abord 

 quelques-uns dans le creufet ; on les y enfonce & 

 enfév élit fous le charbon , puis on rallentit le vent , 

 & on les lailTc fondre. Pendant ce tems on fonde 

 avec un fer pointu , & l'on examine fi la matière , 

 prête à entrer en fufion , ne fe répand point fur les 

 coins , & hors de la fphere du vent. Si on trou- 

 ve des morceaux écartés , on les met fous le vent ; 

 &c quand tout eft fondu , pour entretenir la fufion , 

 on force le vent. La fufion eft à fon point lorfque 

 les étincelles des feories & de la matière s'échap- 

 pent avec vivacité à-travers les charbons , & lorf- 

 que la flamme , qui étoit d'abord d'un rouge-noir , 

 .devient blanche quand les feories font enlevées. 



Quand le fer à été alfez long-tems en fonte , Se 

 qu'il efl: nettoyé de fes cralfes , la chaleur fe rallen- 

 tit, &la malle fe prend: alors on y ajoute les au- 

 tres morceaux rangés autour du creufet ; ils fe fon- 

 dent comme les précédens. On emplit ainfi le creu- 

 fet dans l'intervalle de quatre heures : les morceaux 

 de fer ont été jettés pendant ces quatre heures à qua- 

 tre reprifes différentes. Quand la maffe a fouffert 

 fuffifamment le feu , on y fiche un fer pointu , on 

 la laiffe prendre , & on l'enlevé hors du creufet. On 

 la porte fous le marteau , on en diminue le volume 

 en la paitrifTant , puis avec un coin de fer on la par- 

 tage en trois , ou quatre , ou cinq. 



Il efl: bon de favoir que fi la tuyère efl: mal placée, 

 & le vent inégal , ou qu'il furvienne quelqu'acci- 

 dent , il ne fe forme point de feories , le fer brûle , 

 les lames du fond du creufet ne réfiftent pas , &c. & 

 cru'il n'y a de remède à cela que de jetter fur la fonte 

 une pelletée ou deux de fable de rivière. 



On remet au feu les quatre parties coupées : on 

 commence par en faire chauffer deux , dont l'une 

 efl: pourtant plus près du vent que l'autre. Lorfque 

 la première eft fuffifamment rouge , on la met en 

 barre fur l'enclume ; pendant ce travail on tient la 

 féconde fous le vent , & on l'étend de même quand 

 elle efl affez rouge. On en fait autant aux deux ref- 

 Tom I, 



Â C I 105 



tantes. On leur donne à toutes une forme quarrée > 

 d'un doigt & un quart d'épaiffeur , & de quatre à 

 cinq pies de long. On appelle cet acier acier de forgé 

 ou de fonte. On le forge à coups prefTés , & on le jette 

 dans une eau courante : quand il y eft éteint on l'en 

 retire , & on le remet en morceaux. 



On porte ces morceaux dans une autre ufme , ou 

 l'on trouve une autre forge qui diffère de la première 

 en ce que la tuyère eft plus grande , & qu'au lied 

 d'être lémi-circulaire elle eft ovale ; qu'il n'y a de fà 

 forme ou lèvre jufqu'au bas du creufet , que deux 

 à trois doigts de profondeur , & que le creufet a dix 

 à onze pouces de large , fur quatorze à leize de lon- 

 gueur. Les morceaux d'acier font rangés là par lits 

 dans le foyer de la forge. Ces lits font en forme de 

 grillage , & les morceaux ne le touchent qu'en deux 

 endroits. On couvre cette efpece de pyramide de 

 charbon choifi , on y met le feu , & on fouffle. Le 

 grillage eft fous le vent. Après une demi-heure ou 

 trois quarts d'heure de feu , les morceaux d'acier 

 font d'un rouge de lune : alors on arrête le vent , 

 & on les retire l'un après l'autre , en commençant 

 par ceux d'en haut : on les porte fous le martinet 

 pour être forgés & mis en barre. Deux ouvriers , 

 dont l'un tient le morceau par un bout & l'autre 

 par l'autre , le font aller & venir dans fa longueur 

 fous le martinet : l'enclume eft entre deux. C'eftain-< 

 fi qu'ils mettent tous les fragmens ou morceaux pris 

 fur la pile ou pyramide & portés fous le martinet, en 

 lames qu'ils jettent à mefure dans une eau courante 

 & froide. Les deux derniers morceaux de la pile , 

 ceux qiii la foutenoient , '& qui font plus grands que 

 les autres , fervent à l'ufage fuivant: on cafte toutes 

 les lames , & on en fait une étoffe entre ces deux 

 gros morceaux qui n'ont point été trempés. On 

 prend le tout dans des pinces, on remet cette efpece 

 d'étoffe au feu , & on l'y laifle jufqu'à ce qu'elle 

 foit d'un rouge blanc. Cette malfe rouge blanche fe 

 roule fur de l'argile fec & pulvérifé ; ce qui l'aide à 

 fe fouder. On la remet au feu , on l'en retire; on la 

 frappe de quelques coups avec un marteau à main , 

 pour en faire tomber les feories , & aider les lames 

 à prendre. Quand la foudure eft alfez poulîee , on 

 porte la malle fous le martinet , on l'étend & on la 

 met en barres. Ces barres ont neuf à dix piés de long, 

 & font d'un acier égal , finon préférable à celui de 

 Carinthie & de Stirie. 



Il faut fe fervir dans toutes ces opérations de char- 

 bon de hêtre & de chêne , ou de pin & de bouleau. 

 Les charbons récens & fecs font les meilleurs. Il en 

 faut bien féparer la terre & les pierres. La ouille ou 

 le charbon de terre eft très-bom 



Il faut trois leviers aux foufflets pour élever leurs 

 feuilles , & non un ou deux comme aux foufflets de 

 forges , car on a befoin ici d'un plus grand feu. 



Quant à ce qui concerne la diminution du fer , il 

 a perdu prefque la moitié de fon poids avant que 

 d'être en acier : de vingt-fix livres de fer crud , on 

 n'en retire que treize d'acier , quelquefois quatorze, 

 fi l 'ouvrier eft très-habile. En général, la diminution 

 eft de vingt-quatre livres fur foixante ou foixante- 

 quatre , dans le premier feu : le reliant perd encore 

 huit livres au fécond. 



Il faut ménager le feu avec foin : le fer trop 

 chauffé fe brûle ; pas aflez, il ne donne point d'acier. 



Poiir obtenir un acier pur & exempt de feories , 

 Û faut fondre trois fois ; & fur la fin de la troifieme 

 fonte , jetter delTus une petite partie de fer crud fri- 

 fé , & mêlé avec du charbon; mais plus de charbon 

 que de fer. 



Pour fabriquer un cent pefant d'acier , ou félon 

 la façon de compter des Suédois , pour huit grandes 

 tonnes , il faut trente tonnes de charbon. 



La manufacture d'acier de Quvarnbaka eft éta- 



O 



